( 544 ) 



» En présence d'aussi grandes proportions d'oxyde basique, les creusets 

 de charbon sont fortement attaqués; cette intervention du carbone, com- 

 pliquant la réaction, i-end difficile l'interprétation exacte des expériences. 



» Néanmoins, les produits obtenus, très différents d'aspect, ont été 

 soumis aux essais suivants : décomposition rapide au contact de l'eau don- 

 nant lieu à un dégagemen t gazeux possédant fortement l'odeur d'acétylène ; 

 dès que la réaction est terminée, le résidu de cette attaque est rapidement 

 lavé à l'alcool et à l'éther anhydres, puis desséché. 



» Une portion de ce résidu est épuisée par l'alcool absolu acidifié par 

 l'acide nitrique, qui dissout de la chaux et fournit un produit cristallin 

 mélangé de particules de carbone; le reste du résidu précédent, traité par 

 l'eau acidulée par l'acide nitrique, s'y dissout complètement (sauf le car- 

 bone). Il y a donc bien eu combinaison des deux oxydeb y') : de plus, le car- 

 bure de calcium formé ne peut être le résultat de la carburation dun alu- 

 minate basique, puisqu'on ne retrouve ni alumine devenue insoluble dans 

 les acides, ni carbure d'alumine; d'ailleurs, le gaz dégagé sous l'action de 

 l'eau, qui est entièrement absorbable par le chlorure cuivreux ammoniacal, 

 ne contient pas de proportion appréciable de méthane. 



» Il est donc probable que, dans des conditions de température aussi 

 élevée, la formation d'aluminates polybasiques n'est pas réalisable. 



» En résumé, lorsqu'on chauffe à température suffisamment élevée un 

 mélange d'alumine et d'oxyde de calcium, il y a combinaison des deux 

 oxydes, pour former l'aluminate monocalcique (APO'Ca) cristallisé en 

 aiguilles. Cette forme de cristallisation classe cet aluminate en dehors du 

 groupe des spinelles ; il se rapproche ainsi de l'aluminate de glucinium, qui 

 était seul jusqu'ici à faire exception. 



» Rappelons, pour terminer, que le chromite de calcium Cr^O^Ca, 

 obtenu et étudié par nous dans un Travail précédent (-), et le ferrite 

 Fe-O^Ca de J. Percy (^), également cristallisés en aiguilles, ne rentrent 

 pas non plus dans le groupe des spinelles. « 



(') L'alumine employée dans ces expériences, fortement calcinée, était insoluble 

 dans les acides. 



(2) E. DuFAU, Comptes rendus, t. CXXI, p. 689; iSgS. 

 (^) J. Percy, Phil. Mag., 4« série, t. XLV, p. 455; i86i. 



